Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan BALANGA ISSN 2338-426X

## I NFLUENCE OF U LIN W OOD G RAIN U SAGE AS F IBER M ATERIAL

## O N C ONCRETE C OMPRESSIVE AND T ENSILE S TRENGTH

## P ENGARUH P EMANFAATAN S ERBUK K AYU U LIN SEBAGAI

## M ATERIAL S ERAT T ERHADAP K UAT T EKAN D AN K UAT T ARIK B ETON
Yulin Patrisia 1) , Sri Murwantini 2) 1), 2) Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangka Raya, Kampus Unpar Tunjung Nyaho, Jl. H. Timang, 73111A
e-mail: yulinpatrisia@yahoo.com

## ABSTRACT
Concrete is a building material used widely in construction because of the advantages it has. One of the very specific characteristics of concrete is that it withstands the force/compressive stress, but  does not withstand the concrete tensile strength. There are various innovations have been made to improve the ability of the concrete tensile, such as reinforced concrete, prestressed concrete and fibre concrete. In this study, the fiber used  as  a  mixture  of  concrete,  fiber  used  is  ironwood  fiber  (Eusideroxylon  zwageri)  which  is  an  industrial waste from sawmills. The addition of 5%, 10%, and 15% ironwood fiber showed its influence to the concrete compressive strength and tensile. Percentage increase in optimum compressive strength and tensile strength of the concrete cylinders occurs in variation with the addition of 5% kayu ulin fiber, which is 14.2% higher when compared to concrete without fibers, with an average compressive strength of 30.76 MPa. For tensile strength of concrete, it reachs 3,545 MPa or 2.63% higher than the concrete without fibers. For the addition of ironwood fiber variation by 10% and 15% showed an increase in the tensile strength of concrete, but a decrease in the compressive strength of concrete. The experimental results also showed that the addition of fiber will reduce workability of concrete.
Key words: fiber concrete, kayu ulin, compressive strength of concrete, tensile strength of concrete

## ABSTRAK
Beton merupakan material bangunan yang digunakan secara luas dalam dunia konstruksi karena keunggulan yang  dimilikinya.  Salah  satu  karakteristik  beton  yang  sangat  spesifik  adalah  beton  kuat  menahan gaya/tegangan tekan, akan tetapi beton tidak kuat menahan gaya tarik. Untuk memperbaiki kemampuan tarik beton, telah dilakukan berbagai inovasi, misalnya beton bertulang, beton pratekan dan beton serat. Dalam penelitian ini, digunakan serat sebagai bahan campuran beton, serat yang digunakan adalah serat kayu ulin ( Eusideroxylon  zwageri )  yang  merupakan  limbah  dari  industri  penggergajian.  Dengan  penambahan  serat dengan persentase serat kayu ulin sebesar 5%, 10%, dan 15% menunjukkan pengaruh terhadap kuat tekan dan tarik beton. Persentase peningkatan kuat tekan dan kuat tarik optimum pada silinder beton terjadi pada variasi dengan  penambahan 5% serbuk kayu ulin, yaitu sebesar 14,2% lebih tinggi jika dibandingkan beton tanpa serat, yaitu dengan kuat tekan rata-rata sebesar 30,76 MPa. Untuk kuat tarik beton mencapai 3,545 MPa atau 2,63%  lebih tinggi dari beton tanpa serat. Pada variasi penambahan serbuk kayu ulin sebesar 10% dan 15% menunjukkan adanya peningkatan pada kuat tarik beton, tetapi penurunan pada kuat tekan beton. Hasil  percobaan  juga  memperlihatkan  bahwa  penambahan  serat  kayu  ulin  akan  mengurangi kelecakan/ workability beton.
Kata Kunci: beton serat, kayu ulin, kuat tekan beton, kuat tarik beton
PENDAHULUAN Beton  merupakan  material  bangunan  yang digunakan  secara  luas  dalam  dunia  konstruksi  karena keunggulan yang dimilikinya. Beton dapat dibuat dengan mudah  oleh  mereka  yang  mengerti  tentang  beton  atau pun yang tidak punya pengetahuan sama tentang beton, yang  membedakannya  adalah  kualitas  dan  mutu  beton yang dihasilkan. Di samping itu, beton bisa dipakai untuk berbagai macam bangunan/struktur.
Salah  satu  karakteristik  beton  yang  sangat  spesifik adalah beton kuat menahan gaya/tegangan tekan, akan tetapi  beton  tidak  kuat  menahan  gaya  tarik.  Menurut Murdock dan Brook (1996), kekuatan tarik beton hanya sekitar  seperduapuluh  kekuatan  tekannya.  Sehingga sangatlah  tidak  efektif  apabila beton  dijadikan  material pada  elemen-elemen  struktur  yang  menderita  tegangan tarik. Untuk memperbaiki kemampuan tarik beton, telah dilakukan  berbagai  inovasi,  misalnya  beton  bertulang, beton pratekan dan beton serat.
Beton  serat  adalah  material  komposit  yang  terdiri dari  beton  biasa  dan  bahan  lain  yang  berupa  serat (K. Tjokrodimuljo, 1996).  Serat  merupakan  salah  satu  jenis bahan tambahan yang umum digunakan untuk campuran adukan  beton  dengan  tujuan  agar  beton  lebih  tahan retak dan tanah terhadap benturan dibandingkan dengan beton biasa.
Pemakaian  serat    dalam  campuran  beton  sudah cukup  lama  dilakukan,  namun  karena  ketersediaannya semakin  menurun,  maka  dikembangkan  berbagai  jenis serat  selulosa,  salah  satunya  adalah  serat  kayu.  Kayu merupakan  salah  satu  material  dengan  kadar  selulosa tinggi yaitu 72%.
Dalam
penelitian ini, penulis mencoba mennggunakan serbuk kayu ulin yang merupakan limbah pengolahan  kayu,  sebagai  material  serat  untuk pembuatan  beton  serat  ( fiber  concrete ).  Hasil  dari percobaan laboratorium diharapkan mampu menggambarkan  pegaruh  penggunaan  serbuk  kayu  ulin tersebut  terhadap  kekuatan  tekan  dan  kekuatan  tarik beton.

## TINJAUAN PUSTAKA Beton Serat
Serat  pada  beton  serat  berfungsi  untuk  mencegah timbulnya  retak-retak.  Sehingga  efektifitas  fungi  serat sangat ditentukan oleh bahan serat itu sendiri. Beberapa riset  tentang  beton  serat  yang  banyak  dilakukan  di  luar negeri  lebih  didominasi  oleh  penggunaan  serat  baja.  Di Indonesia  penelitian  tentang  beton  serat  juga  banyak menggunakan  serat  baja  dengan  memanfaatkan  kawat baja lokal  berupa  kawat  bendrat. Dari  beberapa  hasil penelitian  yang  pernah  dicoba,  menunjukkan  bahwa sifat-sifat  beton  yang  dapat  diperbaiki  akibat penambahan serat adalah sebagai berikut (Ezeldin, A.S., Cheng-Tzu Thomas Hsu, 1992): a. Daktilitas  ( ductility ),  yang  berhubungan  dengan kemampuan bahan menyerap energi
b. Ketahanan terhadap beban kejut
c. Kemampuan  terhadap kuat tarik dan momen lentur d. Ketahanan terhadap kelelahan
e. Ketahanan terhadap pengaruh susut f. Ketahanan terhadap keausan Soroushian, P., Bayasi, Z (1997) menyatakan bahwa serbuk kayu merupakan salah satu serat alami ( cellulose fibers ), hemiselulosa dan lignin. Lignin merupakan unsur dari  sel  kayu  yang  mempunyai  pengaruh  yang  buruk terhadap  kekuatan  serat  ( fibers ).  Kuat  tarik  selulosa setelah diteliti sebesar 2000 MPa, sedangkan unsur lignin dalam  kayu  dapat  menurunkan  kuat  tarik  sebesar  500 MPa.
Secara  umum  pengaruh  penambahan  serat  yang paling signifikan adalah terhadap kuat tarik beton. Hal ini disebabkan  karena  ketika  beton  mulai  retak-retak  pada saat akan hancur. Retak-retak tersebut akan ditahan oleh keberadaan serat, sehingga beton akan bertambah liat
( ductile ).  Sementara  terhadap  kuat  tekan  pengaruhnya tidak  begitu  signifikan,  karena  kuat  tekan  beton  lebih banyak  dipengaruhi  oleh  kekerasan  dan  bentuk  agregat yang  memungkinkan  saling  mengunci.  Kekuatan  tekan beton akan ikut meningkat apabila serat yang digunakan mempunyai  modulus  elastisitas  lebih  tinggi  daripada betonnya sendiri atau agregat.
Karena  sifat  daktilitasnya  lebih  tinggi  daripada beton  biasa,  beton  serat  sangat  cocok  dan  sering digunakan pada: a. Lapisan  perkerasan  jalan  ( rigid  pavement ),  supaya retak-retak  akibat  beban  kejut  kendaraan  bisa dikurangi.
b. Pelimpah  ( spillway )  dam,  untuk  mengurangi kerusakan akibat kavitasi
c. Elemen  struktur yang sangat tipis, agar tidak mudah retak akibat benturan.
Akan tetapi, di luar negeri penggunaan beton serat tidak hanya terbatas pada konstruksi-konstruksi tertentu saja. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, aplikasi dari penelitian beton serat sudah banyak digunakan.

## Serat Kayu Ulin
Kayu ulin ( Eusideroxylon zwageri ) merupakan salah satu jenis kayu hutan tropika basah yang tumbuh secara alami di wilayah Sumatera Selatan dan Kalimantan. Jenis ini  dikenal  dengan  nama  daerah  pohon  ulin,  bulian, bulian rambai, onglen, belian, tabulin dan telian. Pohon ulin  termasuk  jenis  pohon  besar  yang  tingginya  dapat mencapai  50  m  dengan  diameter  mencampai  120  cm, tumbuh pada dataran rendah sampai ketinggian 400 m. Kayu  ulin  termasuk dalam  famili Lauraceae .  Kayu  ulin mempunyai  warna  coklat  kuning,  lambat  laun  menjadi coklat hitam.
Kayu  ulin  umumnya  tumbuh  pada  tanah  kering, pada  tanah  liat  dan  tanah  endapan  batuan  pasir,  pada lapangan  datar,  miring  atau bergelombang  ringan.  Kayu ulin tahan terhadap air laut dan termasuk kayu kelas kuat I dan kelas Awet I. Berdasarkan Vademecum Kehutanan Indonesia (Anonymous,  1976),  kelas  kekuatan  kayu didasarkan pada berat jenis, keteguhan lengkung mutlak (klm)  dan  keteguhan  tekan  mutlak  (ktm) dan  dapat dilihat pada Tabel 1.
Kayu  ulin  banyak  digunakan  sebagai  bahan/material konstruksi bangunan berupa tiang bangunan, sirap (atap kayu),  papan  lantai,  kusen,  bahan  untuk  bangunan jembatan,  bantalan  kereta  api  dan kegunaan  lain  yang memerlukan  sifat-sifat  khusus  awet  dan  kuat.  Di Kalimantan Tengah, keberadaan kayu ulin sebagai bahan bangunan  masih  sering  digunakan,  terutama  untuk bahan  kusen  dan  furnitur.  Serbuk  kayu  ulin  sebagai limbah  sisa  industri  pengolahan  kayu  tidak  banyak dimanfaatkan  kembali,  biasanya  hanya  digunakan sebagai  bahan  campuran  untuk  menggemburkan  tanah dan media tanam, khususnya jamur.

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  penambahan serbuk  kayu  ulin  terhadap  kuat  tekan  beton  dengan cara membandingkan hasil kuat tekan benda uji beton tanpa  serbuk  kayu  dengan  nilai  kuat  tekan  benda  uji beton  dengan  campuran  5%,  10%  dan  15%  serbuk kayu ulin.
b. Mengetahui    seberapa  besar  pengaruh  penambahan serbuk  kayu  ulin  terhadap  kuat  tarik  beton  dengan cara membandingkan hasil kuat tarik benda uji beton tanpa  serbuk  kayu  dengan  nilai  kuat  tarik  benda  uji beton  dengan  campuran  5%,  10%  dan  15%  serbuk kayu ulin.

## Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Apabila hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang baik dalam pemakaian serbuk kayu ulin terhadap kuat tekan dan kuat tarik beton, maka diharapkan melalui
hasil penelitian ini dapat memanfaatkan limbah serbuk kayu  ulin  sebagai  campuran  beton,  sehingga  menjadi salah satu solusi dalam pengelolaan dan pemanfaatan limbah padat b. Menjadi  referensi/rujukan  bagi  peneliti  selanjutnya tentang  pemanfaatan  serbuk  kayu  ulin  sebagai material serat pada beton

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian eksperimental, berupa percobaan di laboratorium. Selain penelitian  eksperimental,  penelitian  ini  didukung  oleh studi  kepustakaan  yang  bersumber  pada  berbagai  buku- buku literatur, jurnal-jurnal penelitian, artikel-artikel yang dpublikasikan  di  internet,  laporan  tugas  akhir,  dan  lain- lain yang berkaitan dengan topik penelitian.
Struktur Penelitian Adapun  langkah-langkah  penelitian  dapat  dilihat pada diagram alir penelitian berikut ini:
Tabel 1. Kelas kekuatan kayu Kelas Kayu Berat Jenis Klm (kg/cm 2 ) Ktm (kg/cm 2 ) I 0,9 > 1100 > 650 > II 0,6 ≤ 0,9 725 ≤ 1100 425 ≤ 650 III 0,4 ≤ 0,6 0,500 ≤ 725 300 ≤ 425 IV 0,3 ≤ 0,4 300 ≤ 500 215 ≤ 300 V < 0,3 < 300 < 215 Gambar 1. Diagram alir penelitian Perumusan Masalah Penyusunan Laporan Tinjauan Pustaka Percobaan di Laboratorium Pengolahan/Analisa Data

## Variabel Penelitian
Adapun variabel penelitian meliputi:
1. Variabel  bebas  ialah  ubahan  yang  menjadi  sebab berubahnya  variabel  terikat (Usman,  H.  U.,  Akbar,  P. S., 2003). Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai variabel  bebas  adalah  besarnya  penambahan  serat kayu ulin terhadap campuran beton yaitu sebesar 0%, 5 %, 10% dan 15% dari berat semen dalam campuran beton.
2. Variabel terikat ( dependent variable )
Variabel terikat ialah ubahan terikat yang dipengaruhi atau  yang  menjadi  akibat  dari  adanya  pengaruh variabel bebas (Usman, H. U., Akbar, P. S., 2003). Yang menjadi  variable  terikat  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
a. Kuat  tekan  beton  dinyatakan  dengan  kuat  tekan benda uji silinder umur 28 hari.
b. Kuat  tarik  beton  dinyatakan  dengan  kuat  tarik belah ( splitt cylinder ) umur 28 hari.
3. Variabel kendali ( control variable )
Yang  menjadi  variabel  kendali  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
a. Kuat tekan beton direncanakan sebesar 25 MPa b. Faktor air semen (fas) sebesar 0,54 c. Slump 8 – 12 cm
d. Desain campuran beton

## Bahan-bahan Penelitian
Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam  pembuatan beton pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Agregat  kasar; Agregat  kasar  (split)  yang  digunakan berasal  dari  daerah  Pelaihari  (Kalimantan  Selatan), merupakan  batu  pecah dengan  ukuran  5-10  mm  dan 20-30 mm.
2. Agregat  halus; Di  dalam  penelitian  ini,  agregat  halus yang  digunakan  adalah  pasir  pasang  berwarna  putih (kwarsa) dari daerah Palangka Raya.
3. Semen; Semen  digunakan  sebagai  bahan  pengikat. Dalam  penelitian  ini,  digunakan  100%  semen tanpa menggunakan  tambahan pozzolanic  material ,  yaitu semen  PCC  ( Portland  Composite  Cement) dari salah satu  merk  semen  yang banyak  beredar  di  Palangka Raya.
4. Air; Air  yang  digunakan  berupa  air  sumur,  dan berdasarkan  pengamatan  fisik  layak  digunakan  untuk campuran pembuatan beton, karena warnanya jernih, rasanya segar (tidak payau) dan biasa dikonsumsi.
5. Serat  kayu  ulin; Serat  kayu  ulin  diambil  dari  serbuk kayu  dari  limbah  industri  pengolahan  kayu  di  salah satu bengkel kerja kayu di kota Palangka Raya.

## Standar Penelitian
Standar yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. American Society for Testing Materials (ASTM)
b. American Concrete Institute (ACI) c. Standar Nasional Indonesia (SNI)

## Tahapan Penelitian di Laboratorium
a. Pengujian bahan campuran beton Pengujian agregat terdiri dari:
- Pengujian analisa  ayakan  untuk  mengetahui distribusi  ukuran  agregat halus  dan  kasar,  serta modulus  kehalusan  agregat  halus  dengan menggunakan prosedur sesuai (SNI 03-1968-1990) (Anonymous, 1990)
- Pengujian  berat  jenis dan  penyerapan  air agregat kasar  dengan  menggunakan  prosedur  sesuai SNI 03-1969-1990 (revisi) (Anonymous, 1990)
- Pengujian  berat  jenis  dan  penyerapan  air  agregat halus  dengan  menggunakan  prosedur  sesuai SNI 03-1970-1990 (Anonymous, 1990)
- Pengujian  kadar  air  agregat kasar  dan  agregat halus  dengan  menggunakanprosedur  sesuai SNI
03-1971-1990 (Anonymous, 1990) Sebelum  serbuk  kayu  digunakan,  terlebih  dahulu dikeringkan dengan oven supaya tingkat kekeringannya seragam
b. Pembuatan desain campuran beton Dalam  perhitungan  desain  campuran  beton,  secara umum  dikenal  dengan  dua  cara,  taitu  perbandingan berat  dan  perbandingan  volume.  Pada  penelitian  ini, perhitungan  proporsi  bahan  adukan  beton menggunakan cara perbandingan berat (metode ACI). c. Pelaksanaan percobaan laboratorium Percobaan  dilakukan  sebanyak  4  kali  sesuai  dengan desain  campuran  yang  telah  dibuat,  yaitu  beton normal (0 % serbuk kayu), beton dengan 5%, 10% dan 15% serbuk kayu ulin.
Peralatan yang digunakan antara lain:
- Perangkat alat untuk pengadukan bahan campuran beton (molen)
- Perangkat  alat  untuk  pengetesan  slump/ kelecakkan beton (kerucut Abrams)
- Perangkat  alat  untuk  pembuatan  benda  uji (cetakan) silinder ukuran 15 cm x 30 cm
- Perangkat  alat  untuk  pengujian  kuat  tekan  dan kuat  tarik  benda  uji  silinder  ( Universal  Testing Machine /UTM)
d. Pembuatan, perawatan dan pengetesan benda uji
- Dalam  setiap  percobaan,  dilakukan  pembuatan benda  uji  silinder  sesuai  dengan  ketentuan  dalam ASTM C 192-95 sebanyak 8 buah.
- Perawatan  benda  uji  ( curing )  dilakukan  sesuai dengan ASTM dan ACI 308-81.
- Pengujian  kuat  tekan  beton  dilakukan  dengan menggunakan  prosedur ASTM  C39,  umur pengetesan beton ditetapkan pada umur 7, 14 dan 28 hari (ACI Committe, 1993).
- Pengujian kuat tarik belah beton dilakukan dengan menggunakan  prosedur  SNI (Anonymous,  2002) pada umur 28 hari.

## Pengolahan/Analisa Data
Data-data  yang  diperoleh  melalui  percobaan  di laboratorium  akan  dianalisa  dan  disajikan  dalam  bentuk gambar dan tabel. Analisa data adalah analisa deskriptif, yaitu  mendeskripsikan  hubungan  antara  variabel  bebas dengan variabel terikat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengujian Agregat
a. Analisa Ayakan Hasil pengujian analisa ayakan untuk agregat halus dan agregat kasar dapat dilihat pada Tabel 2.

## b. Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat
Besarnya nilai berat jenis dan penyerapan agregat dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4.

## c. Kadar Air Agregat
Pengujian  kadar  air  agregat  dilakukan  sesaat  sebelum percobaan  dilakukan,  dengan  tujuan  untuk  mengoreksi volume  dalam  campuran  beton  yang  diakibatkan  oleh pengaruh kadar air dalam agregat. Hasil pengujian kadar air beton dapat dilihat Tabel 5.
Gambar 2. Tahapan percobaan di laboratorium Tabel 2. Analisa Ayakan Agregat Ukuran Ayakan (mm) Aggregat Halus (Pasir) Aggregat Kasar (5-10) Aggregat Kasar (20-30) % Lolos Batas Spesifikasi % Lolos Batas Spesifikasi % Lolos Batas Spesifikasi 50 100 100 100 100-100 37,5 100 100 100 90-100 25 100 100 27,57 20-55 19 100 100 100-100 4,32 0-15 12,5 100 98 90-100 0 0-5 9,5 100 100-100 70,67 40-70 0 4,75 98,66 95-100 1,33 0-15 0 2,36 85,89 80-100 0 0-5 0 1,18 64,98 50-90 0 0 0,6 35,12 25-60 0 0 0,3 15,48 10-30 0 0 0,15 8,9 2-10 0 0 0,075 3,53 0 0 Pan 0 0 0 FM  = Jumlah % butiran di atas ayakan 0.15
100
FM  =   290,98/100 = 2,91
Pengujian Agregat Desain Campuran Percobaan sesuai Desaiin Campuran Pengamatan Visual: - Gradasi - Segregasi - Bleeding BAIK Pembuatan, Perawatan dan Pengetesan Benda Uji TIDAK BAIK
Tabel 3. Hasil pengujian BJ curah kering dan BJ semu agregat Sampel Berat Jenis Curah Kering Berat Jenis Semu Agregat Halus Agregat Kasar (5-10) Agregat Kasar (20-30) Agregat Halus Agregat Kasar (5-10) Agregat Kasar (20-30) A 2,621 2,655 2,658 2,837 2,785 2,786 B 2,611 2,652 2,668 2,842 2,780 2,800 Rata-rata 2616 2,653 2,661 2,839 2,700 2,793 Tabel 4. Hasil pengujian BJ SSD dan penyerapan air agregat Sampel Berat Jenis Curah (SSD) Penyerapan Air (%) Agregat Halus Agregat Kasar (5-10) Agregat Kasar (20-30) Agregat Halus Agregat Kasar (5-10) Agregat Kasar (20-30) A 2,697 2,702 2,704 2,9 1,754 1,728 B 2,693 2,698 2,715 3,1 1,739 1,771 Rata-rata 2,695 2,700 2,710 3,0 1,746 1,750 Tabel 5. Hasil pengujian kadar air agregat Sampel Kadar Air (%) Agregat Halus Agregat Kasar (5-10) Agregat Kasar (10-25) A 5,81 0,81 0,58 B 6,19 0,87 0,66 Rata-rata 6,00 0,84 0,62 Tabel 6. Desain campuran beton Persentase Serbuk Gergaji Kayu Ulin (%) Air (kg) Agregat Halus (kg) Agregat Kasar (kg) Semen (kg) Serbuk gergaji kayu Ulin (kg) 0 % (normal) 190 791 1097 350 - 5 % 190 791 1097 350 17,5 10 % 190 791 1097 350 35 15 % 190 791 1097 350 52,5

## Desain Campuran Beton
Desain  campuran  beton  menggunakan  metode American  Concrete  Institute  (ACI),  dapat  dilihat  Tabel  6 berikut  ini.  Kuat  tekan  beton yang  direncanakan  adalah Fc’ 25 MPa dengan faktor air semen sebesar 0,54.

## Pengujian Slump Beton
Pengujian slump dilakukan  untuk  mengukur kemudahan adukan beton untuk dikerjakan ( workability ). Hasil  pengujian  memperlihatkan  bahwa  nilai slump pada beton serat nilainya lebih rendah daripada beton normal secara  keseluruhan.  Penurunan  nilai slump antara sebelum  dan  sesudah  penambahan  serat  menunjukkan bahwa  dengan  adanya  penambahan  serat  ke  dalam adukan  beton  akan  mengurangi workability adukan
beton.  Biasanya  semakin  besar  volume serat  kayu yang ditambahkan  ke  dalam  adukan  beton,  maka  nilai workability adukan  beton  akan  semakin  menurun nilainya. Gambar 3 memperlihatkan  dengan  lebih  jelas trend  dari  perubahan  nilai  slump  pada  setiap  campuran beton  segar  dengan  persentase  kandungan  serbuk  kayu yang berbeda.
Pengujian Kuat Tekan Benda Uji Beton Pengujian  kuat  tekan  beton  dilakukan  pada  saat beton  berumur 7,  14  dan 28  hari dengan  mengikuti prosedur  pengujian  pada  ASTM  C  39. Pengujian  kuat tekan  dilakukan  dengan  menggunakan  alat Universal Testing Machine hingga didapatkan beban maksimumnya.
Tabel 7. Hasil pengujian kuat tekan benda uji (umur 7 hari) No Variasi campuran Umur 7 hari Berat (kg) Kuat tekan (MPa) Kuat tekan rata – rata (MPa) 1. Normal 2,67 2,60 17,39 18,96 18,18 2. 5% 2,68 2,70 19,99 20,35 20,17 3. 10% 2,60 2,62 18,61 21,28 19,95 4. 15% 2,65 2,66 17,16 18,52 17,84 Tabel 8. Hasil pengujian kuat tekan benda uji (umur 14 hari) No Variasi campuran Umur 14 hari Berat (kg) Kuat tekan (MPa) Kuat tekan rata – rata (MPa) 1. Normal 2,71 2,67 23,55 23,06 23,31 2. 5% 2,60 2,68 26,42 22,98 23,70 3. 10% 2,67 2,68 20,93 22,85 21,89 4. 15% 2,60 2,69 21,11 22,50 21,81 Tabel 9. Hasil pengujian kuat tekan benda uji (umur 28 hari) No Variasi campuran Umur 28 hari Berat (kg) Kuat tekan (MPa) Kuat tekan rata – rata (MPa) 1. Normal 2,66 2,67 26,76 27,12 26,94 2. 5% 2,71 2,65 31,25 30,26 30,76 3. 10% 2,60 2,62 26,59 26,88 26,74 4. 15% 2,67 2,63 24,87 25,72 25,30
Hasil  uji  kuat  tekan  beton  umur  28  hari memperlihatkan  bahwa  campuran  beton  dengan kandungan 5% serbuk kayu ulin bisa mencapai kuat tekan beton tertinggi, sebesar 30,76 MP atau 14,2% lebih tinggi dari  beton  normal    tanpa  kandungan  serat. Pada  variasi campuran 10%  dan  15% serat kayu  ulin pada  campuran beton,  nilai  kuat  tekan  beton  akan  semakin  menurun. Nilai  kuat  tekan  beton  umur  7,  14  dan  28  hari dapat dilihat pada Tabel 7-9 dan Gambar 4.
Pengujian Kuat Tarik Belah Benda Uji Beton Pengujian dilakukan pada umur beton 28 hari untuk tiap  variasi beton  sebanyak  2  buah  benda  uji  silinder beton. Tabel 10 memperlihatkan hasil pengujian kuat tarik benda uji beton.
Hasil  pengujian  kuat  tarik  belah  benda  uji memperlihatkan  adanya  peningkatan  kekuatan  tarik
dengan  adanya  penambahan  serbuk  kayu.  Penambahan maksimal  mencapai  2,63%    kekuatan  tarik  dicapai  pada campuran beton dengan kandungan 5% serbuk kayu ulin. Menurut Sudarmoko (Sudarmoko, 2003), kuat tarik beton berkisar  antara  5-12  %  dari  kuat  tekan  beton.  Hasil percobaan  memperlihatkan,  pada  campuran  normal (tanpa serbuk kayu), kuat tarik belah beton sebesar 8,89% kuat  tekan  beton;  pada  campuran  5%  serbuk  kayu  ulin kuat  tarik  belah  beton  mencapai  11,52%  kekuatan tekannya.
Pada campuran 10% dan 15% serbuk kayu, nilai kuat tarik  belah  beton  juga  mengalami  peningkatkan  jika dibandingkan  dengan  beton  tanpa  serat,  tetapi  hasilnya masih lebih rendah dari kekuatan tarik belah yang dicapai pada  campuran  5%  serbuk  kayu  ulin.  Persentase kenaikkan nilai kuat tarik beton dengan lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 5.
Tabel 10. Hasil pengujian kuat tarik belah benda uji No Variasi campuran Umur 28 hari Berat (kg) Kuat tarik (MPa) Kuat tarik rata–rata (MPa) 1. Normal 2,65 2,69 2,43 2,36 2,395 2. 5% 2,72 2,66 3,46 3,63 3,545 3. 10% 2,70 2,64 2,91 3,01 2,960 4. 15% 2,60 2,63 2,58 2,75 2,665
Gambar 3. Nilai slump beton segar hasil percobaan
Gambar 4. Hasil uji kuat tekan beton umur 7, 14, 28 hari
Gambar 5. Grafik hubungan variasi penambahan serbuk kayu dengan persentase kuat tarik belah beton

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Setelah  diadakan  melalui  tahapan  percobaan  di laboratorium  dengan  variasi  penambahan  serbuk  kayu ulin,  pengujian  kuat  tekan  dan  kuat  tarik  untuk  silinder beton,  serta  analisis  yang  telah  dilakukan,  akhirnya melalui penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Penambahan  persentase  serat  kayu  ulin  sebesar  5%, 10%,  dan  15%  menunjukkan pengaruh  terhadap kuat tekan dan tarik beton.
2. Persentase  peningkatan  kuat  tekan dan  kuat  tarik optimum  pada  silinder  beton  terjadi  pada  variasi dengan  penambahan  5%  serbuk  kayu  ulin, yaitu sebesar 14,2% lebih  tinggi  jika  dibandingkan  beton tanpa serat, yaitu dengan kuat tekan rata-rata sebesar 30,76  MPa.  Untuk  kuat  tarik  beton  mencapai  3,545 MPa atau 2,63%  lebih tinggi dari beton tanpa serat.
3. Pada  variasi  penambahan  serbuk  kayu  ulin  sebesar 10% dan 15% menunjukkan adanya peningkatan pada kuat  tarik  beton,  tetapi  penurunan  pada  kuat  tekan beton.
4. Penambahan  serat  kayu  ulin  akan  mengurangi kelecakan/ workability beton.
Saran Untuk  penyempurnaan  hasil  penelitian  serta  untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut disarankan untuk melakukan  penelitian  dengan  memperhatikan  hal – hal sebagai berikut:
1. Melakukan beberapa pengujian tambahan  terhadap material  yang  digunakan,  termasuk  pengujian terhadap  semen  (misalnya  pengujian  kekuatan  dan setting  time semen),  pengujian  terhadap  air  dan
agregat (misalnya loss angeles abrassion test terhadap agregat kasar).
2. Menambah  bahan  tambahan  pada  beton  (misalnya superplasticizer)  untuk  meningkatkan workability beton dengan serat.
DAFTAR PUSTAKA Anonymous,  1976,
Vademecum  Kehutanan  Indonesia , Direktorat Jenderal Kehutanan, Departemen Pertanian, Jakarta. Anonymous,  1990, Metode  Pengujian  Tentang  Analisis Saringan Agregat Halus dan Kasar (SNI 03-1968-1990) . Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta.
Anonymous,  1990, Cara  Uji  Berat  Jenis  dan  Penyerapan Air  Agregat Kasar (Revisi SNI 03-1969-1990) . Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta.
Anonymous,  1990, Metode  Pengujian  Berat  Jenis  dan Penyerapan  Air  Agregat  Halus (SNI  03-1970-1990) . Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta.
Anonymous,  1990, Metode  Pengujian  Kadar  Air  Agregat (SNI  03-1971-1990) . Yayasan  Badan  Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta.
Anonymous,  2002, Metode  Pengujian  Kuat  Tarik  Belah Beton (SNI  03-2491-2002) . Yayasan  Badan  Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta.
ASTM  C192  /  C192M - 12a ,  1992, Standard  Practice  for Making  and  Curing  Concrete  Test  Specimens  in  the Laboratory
Ezeldin, A.S., Cheng-Tzu Thomas Hsu, 1992. “ Optimization of  Reinforced  Fibrous  Concrete  Beams ”,  Tittle  No.89- S12,  ACI  Structural  Journal,  American  Concrete Institute, Detroit, Michigan.
Murdock,  L.J.,  Brook,  K.M.,  1996, Bahan  dan  Paktek Beton ”, Erlangga, Jakarta.
Siswadi, dkk,  2007, Pengaruh  Penambahan  Serbuk  Kayu Sisa Penggergajian Terhadap Kuat Desak Beton , Jurnal Teknik  Sipil  Volume  7  No  2,  144-151,  Universitas Brawijaya, Yogyakarta.
Soroushian,  P.,  Bayasi,  Z,  1997,  “ Concept  of  Fiber Reinforced Concrete ”, Proceeding of The International Seminar on Fiber Reinforced Concrete, Michigan State University, Michigan, USA.
Sudarmoko,  2003,  “ Pengaruh  Panjang  Serat  pada  Sifat Struktural Beton Serat ”, Media Teknik Edisi I/XV April,
Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta.
Tjokrodimuljo,  K.,  1996,  “ Teknologi  Beton ”,  Naviri, Yogyakarta
Usman, H. U., Akbar, P. S., 2003, “ Metodologi Penelitian ”, Bumi Aksara, Jakarta.